Newsgroup: it.discussioni.ingegneria.civile
Titolo: problemi di getto - impasto cls

problemi di getto :
gettando una coperutra con Rck 300 mi portano in cantiere un
calcestruzzo molto poco lavorabile nel senso che pur essendo un S3
quando gettano le copertura mi dicono che fanno un impasto più
consistente per evitare che scivoli giù per la pendenza, quindi viene
fuori una pasta che a stento esce fuori dalla betoniera.
Iniziamo di prima mattina ma al secondo scarico (travi già semipiene)
capita un inconveniente quindi il cls rimane circa 1,0 h a girare
nella betoniera senza poter gettare , quando gettiamo il completamento
il primo getto è praticamente duro come la pietra e quello che girava
ancora meno lavorabile.
allora faccio bagnare tutto e gettare comunque pensando sia la cosa
più giusta anzichè far arrivare un'altro carico più fluido e meno
impastato di quello lì pronto . Alla fine sta pasta di cemento è stata
a girare lì per circa 2 ore e il getto di completamento delle travi e
della copertura è avvenuto sul cls già indurito .
secondo voi potrebbero esserci problemi sulla ripresa o sulla
resitenza del materiale quindi della struttura ?
mi sono comportato correttamente o voi avreste fatto diversamente ?
non rispondetemei che non avreste fatto proprio iniaziare il getto
perchè è troppo semplice fare i "professori" dopo ....
saluti

fuori una pasta che a stento esce fuori dalla betoniera.
un S3 (cio' che normalmente si ordina)
e' fluido il giusto per tirare il cls in pendenza su falde di tetto o scale
o simili,
non fatica ad uscire dalla betoniera e cola bene nei casseri.
Ma da quando viene miscelato nella betoniera a quando lo getti
il cls lavora e indurisce. Sembra una stupidata ma non devono ne incazzarsi
gli ingegneri
che non vorrebbero aggiungere acqua, ne incazzarsi i carpentieri,
purtroppo una leggera aggiunta di acqua serve per riportarlo alla
consistenza S3,
solo che risulta un'ottima scusante legale per far cadere le garanzie
offerte dall'impianto fornitore.
Il tuo S3 girando per quel tempo in giorni ormai caldi non era piu
lontanamente di quella consistenza,
o era l'ideale per essere tirato a staggia su pendenze anche notevoli.
La resistenza di un cls che gira per qualche ora in betoniera
diminuisce come se ne era parlato tempo fa anche di un buon 30%,
ma tieni conto che inutile e' voler far gettare qualcosa che non si infila
nei casseri,
non aderisce ai ferri, e brucia col calore..risultato quasi peggio.
Cosa penso? hai fatto ciň che tutti non vorrebbero ne fare ne dire ma fanno.
Mat

 perchè è troppo semplice fare i "professori" dopo ....
Infatti avresti dovuto farlo prima... :)
A parte gli scherzi come dicevo era una soluzione da valutare al momento.
Sinceramente almeno una verifica con lo sclerometro la farei. Oppure, se 
credi, magari visti i risultati della sclerometrica, una verifica piu' 
accurata a spese di chi ha ritardato il getto (se non sei tu).
Il problema e' che ora, se la verifica risultasse negativa, i costi per 
rimediare sarebbero a carico tuo che hai autorizzato l'aggiunta d'acqua.
-- 
Ciao, Tigers
[cit.] .. perchè la curva d'apprendimento di google è storicamente tra
le più ripide ... e.
www.tigers.3000.it

 fanno.
Alla fine San Cemento Armato... aiuta!

Scusa ma il coefficiente di sicurezza 3 dove lo metti? (cioč il cls che 
resiste a 350 kg/cmq lo fai lavorare a 110 kg/cmq)
Serve proprio per rimediare a queste cose che, purtroppo, accadono in 
cantiere.

allora,
rispondo a tutti:
- il cls era un S3 perchè così era scritto nelle bolle della
centrale ;
- mi hanno detto che quando si ordina per una copertura, pur essendo
un S3 lo portano più consistente e non molto fluido;
- l'acqua aggiunta non è stata aggiunta, almeno da me, nell'impasto
all'interno della betoniera ma è stato bagnato il getto semindurito
prima di fare la ripresa di getto, cioè , l'acqua non si è mescolata
con il cls ma e stata fatta scorrere sullo stesso per tenerlo umido
dopo averlo già gettato.
- la temperatura era di circa 24° e i tempi, la centrale di betonaggio
non era distante quindi diciamo che al massimo nella betoniera il cls
prima di essere gettato è stato circa 1h e 15 min e poi ci hanno messo
circa 1 h per completare il getto quindi l'ultimo cls gettato è potuto
stare al max 2h e 30 min a girare.
Il fatto è più legato alla poca lavorabilità, quindi poca acqua
nell'impasto che non ha dato il tempo per fare un getto su cls fresco
ma già indurito.
saluti





 ma già indurito.
Orami è andata, a mio avviso stai a posto, ho visto fare cose ben peggiori